Asrullah,  Rita  Anggrainy  (2023)  Kajian  Penggunaan  Sika  Chapdur  Natural  Sebagai  Filler  Pada Campuran Beton K 350, (8) 1, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i1.11249 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 1, Januari 2023

## KAJIAN PENGGUNAAN SIKA CHAPDUR NATURAL SEBAGAI FILLER PADA CAMPURAN BETON K 350

## Asrullah, Rita Anggrainy
Fakultas Teknik Universitas Palembang, Indonesia Email: asrull66@yahoo.co.id, rita.anggrainy@gmail.com

## Abstrak
Secara  sederhana,  beton  dibentuk  oleh  pengerasan  campuran  antara  semen,  air, agregat  halus  (pasir),dan  agregat  kasar  (batu  pecah  atau  krikil).  Kadang  kadang ditambah pula campuran bahan lain (admixture) untuk memperbaiki kuwalitas beton. Sika Chapdur Natural adalah campuran  semen, pigmen, aditif dan agregat mineral siap pakai. Partikel telah dipilih secara khusus untuk menghasilkan bentuk, gradasi, kualitas fisik dan kinerja mekanik yang tinggi. Metode yang digunakan dalam desain campuran  beton  normal  menggunakan  SNI  03-2834-2000,  Pengujian  Nilai  Slump menggunakan  SNI  1972-2008,  sedangkan  untuk  penguji  kuat  tekannya menggunakan  SNI  1974:2011.  Penelitian  inidilakukan  secara  eksprimen  dalam laboratorium, dengan tujuan adalah untuk kajian  pemakaian Sika Chapdur Natural sebagai  filler  pada  campuran  beton.  Dari  pelitian  ini  diperoleh  nilai  slump  yang berbeda dan kuat tekan yang berbeda juga akibat adanya variasi penambahan filler Sika Chapdur Natural dalam campuran beton. Kesimpulannya Nilai Slump test yaitu 10,2 cm  untuk beton standar, untuk beton BSCN.5 adalah 10,9 cm. Nilai kuat tekan terbesar yaitu beton dengan penambahan filler Sika Chapdur Natural 5% (BSCN.5) yaitu  376,16  kg/cm2  lebih  besar  dari  kuat  tekan  beton  standar  (BN)  yaitu  351,23 kg/cm2.
Kata Kunci : kuat tekan; sika chapdur natural; filler.

## Abstract
In simple terms, concrete is formed by hardening  a mixture of cement, water, fine aggregate  (sand),  and  coarse  aggregate  (crushed  stone  or  gravel).  Sometimes  a mixture  of  other  ingredients  (admixture)  is  added  to  improve  the  quality  of  the concrete.  Sika  Chapdur  Natural  is  a  ready-to-use  mixture  of  cement,  pigments, additives  and  mineral  aggregates.  The  particles  have  been  specially  selected  to produce high shape, gradation, physical quality and mechanical performance. The method used in the normal concrete mix design uses SNI 03-2834-2000, Slump value testing  uses  SNI  1972-2008,  while  for  the  compressive  strength  tester  uses  SNI 1974:2011. This research was carried out experimentally in a laboratory, with the aim  of  studying  the  use  of  Sika  Chapdur  Natural  as  a  filler  in  concrete  mixtures. From this research, different slump values and different compressive strengths were obtained  due  to  variations  in  the  addition  of  Sika  Chapdur  Natural  filler  in  the concrete  mixture.  In  conclusion,  the  Slump  test  value  is  10.2  cm  for  standard
concrete, for BSCN.5 concrete it is 10.9 cm. The largest compressive strength value was concrete with the addition of 5% Sika Chapdur Natural filler (BSCN.5), which was  376.16  kg/cm2,  which  was  greater  than  the  standard  concrete  compressive strength (BN), which was 351.23 kg/cm2.
Keywords: compressive strength; natural sika chapdur; fillers.

## Pendahuluan
Perkembangan industri beton di Indonesia sangatlah maju dan berkembang. semakin meningkatnya  pembangunan  di  suatu  negara  maka  penggunaan  material  konstruksi menjadi semakin meningkat. Beton adalah material konstruksi yang pada saat ini sudah sangat umum digunakan. Pentingnya peranan konstruksi beton menuntut suatu kualitas beton yang memadai.
Secara  sederhana,  beton  dibentuk  oleh  pengerasan  campuran  antara  semen,  air, agregat halus (pasir),dan agregat kasar (batu pecah atau krikil). Kadang kadang ditambah pula campuran bahan  lain ( admixture ) untuk memperbaiki kuwalitas beton (Asroni, H. Ali  2010) .  Sika  Chapdur  Natural  adalah  campuran  semen,  pigmen,  aditif  dan  agregat mineral  siap  pakai.  Partikel  telah  dipilih  secara  khusus  untuk  menghasilkan  bentuk, gradasi,  kualitas  fisik  dan  kinerja  mekanik  yang  tinggi  (PT.Sika  Indonesia).  Penelitian menggunakan Sika Chapdur Natural belum ditemukan saat ini. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan eksprimen di laboratorium dengan menggunakan Sika Chapdur Natural sebagai alternatif tambahan dalam campuran beton.
Penelitian  penggunaan  sika  secara  umum  telah  ditemukan  dari  beberapa  prnrlitian terdahulu.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Suanto  &  Hermantoni,  2022) .  Hasil penelitian (Asrullah, 2018b) adanya peningkatan kuat tekan beton dengan penambahan Sika Concrete Refair Mortar yaitu dengan penambahan 5%, dan terjadi penurunan dengan penambahan 10%, 15% dan 20%.
Berbagai upaya telah dilakukan peneliti guna memperoleh kemajuan dalam teknologi beton, salah satunya adalah dengan penambahan  filler  yang berasal dari  bahan  mineral yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja kuat tekan beton. Filler adalah kumpulan mineral  yang  sebagian  besar  lolos  saringan  No.200  (75μm).  Fungsi  dari  filler  adalah sebagai bahan pengisi rongga-rongga antar agregat yang diharapkan dapat meningkatkan kerapatan dan memperkecil permeabilitas dari campuran beton (Hardagung, Sambowo, & Gunawan, 2014) .
Upaya yang telah dilakukan adalah pemanfaatan terhadap limbah buangan pertanian dan industri yang tidak digunakan semaksimal mungkin sebagai bahan filler. Hal ini dapat memberikan  alternatif  dalam  pemanfaatan  limbah  serta  diharapkan  dapat  mengurangi pencemaran  lingkungan  sekitar.  Berdasarkan  uraian  diatas  maka  dalam  penelitian  ini penulis tidak menggunakan limbah sebagai filler akan tetapi menggunakan Sika Chapdur Natural sebagai filler dalam campuran beton.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  secara  eksprimen  di  laboratorium  Teknik  Sipil  Universita Palembang. Metode yang digunakan dalam desain campuran beton normal menggunakan SNI  03-2834-2000,  Pengujian  Nilai  Slump  menggunakan  SNI  1972-2008,  sedangkan untuk penguji kuat tekannya menggunakan SNI 1974:2011. Benda uji yang dibuat dalam bentuk kubus dengan ukuran 15 cm x 15 cm x 15 cm. Pemeriksaan karakteristik material dilakukan sesuai dengan syarat yang berlaku. Benda uji yang dibuat terdiri dari : beton normal (BN), beton dengan penambahan Sika Chapdur Natural sebagai filler 5% kode BSCN.5,  beton  dengan  penambahan Sika  Chapdur  Natural sebagai filler 10%  kode BSCN.15,  beton  dengan  penambahan Sika  Chapdur  Natural sebagai Filler 15%  kode BSCN.15. Pengujian kuat tekan dilakukan dengan umur beton 7,14,21,28 hari.
Bagan alir penelitian disajikan pada gambar 1 berikut ini :

## Hasil dan Pembahasan
A. Hasil
1. Hasil  pengujian  nilai  slump beton  normal  dan  beton  dengan  penambahan  Sika Chapdur Natural sebagai filler sebesat 5 %, 10 %, dan 15 % disajikan pada tabel 1 berikut ini ;
Tabel 1 Nilai Slump Beton Standar dan Beton dengan Penambahan Sika Chapdur Natural Sebagai Filler No Jenis Beton Nilai Slump (cm) 1 2 3
4
Beton Normal (BN) Beton dengan Penambahan Sika Chapdur Natural 5% kode BSCN.5 Beton  dengan  Penambahan  Sika  Chapdur  Natural  10% kode BSCN.10 Beton dengan Penambahan Sika Chapdur Natural 15% kode BSCN.15
10,2 10,9 9,5 8,5 Gambar 2
Nilai Slump Beton Normal dan Beton Dengan

## Penambahan Sika Chapdur Natural Sebagai Filler
2. Hasil pengujian beton normal dan beton dengan penambahan Sika Chapdur Natural sebagai filler s ebesat 5 %, 10 %, dan 15 % pada umur beton 28 hari disajikan pada tabel 2 berikut ini ;
Tabel 2 Nilai Kuat Tekan Beton Standar dan Beton dengan Penambahan Sika Chapdur Natural Sebagai Filler Pada Umur 28 Hari No Jenis Beton Kuat Tekan (kg/cm 2 ) 1 2 3 Beton Normal (BN) Beton dengan Penambahan Sika Chapdur Natural 5% kode BSCN.5 351,23 376,16 338,39 10,2
10,9 9,5 8,5 0 2 4 6 8 10 12 BN BSCN.5 BSCN.10 BSCN.15 N ila i S lum p (c m ) Jenis Beton
4
Beton dengan Penambahan Sika Chapdur Natural 10%  kode
BSCN.10 Beton dengan Penambahan Sika Chapdur Natural 15%
kode BSCN.15
223,28
Gambar 3
Nilai Kuat Tekan Beton Normal dan Beton Dengan Penambahan Sika Chapdur Natiral Sebagai Filler Pada Umur 28 Hari

## B. Pembahasan
Hasil  yang  disajikan  dalam  tabel  1  dan  2  serta  gambar  2  dan  3,  maka pembahasannya penulis adalah sebagai berikut :
Hasil yang disajikan pada tabel 1, menunjukkan nilai s lump memenuhi syarat yang di  rencanakan  yaitu  8-12  cm,  nilai  yang  terbesar  terjadi  pada  beton  dengan Penambahan Sika Chapdur Natural 5.% (BSCN.5), semakin bertambahnya persentasi Sika Chapdur Natural sebagai filler , maka semakin bervariasi nilai slump nya, hal ini terjadi kemungkinan akibat penambahan Sika Chapdur Natural sebagai filler semakin besar  sehingga  tidak  terjadi  penyerapan  air  dan  juga  faktor  air  semen  tidak  ada perubahan sehingga terjadi pernurunan nilai slump yaitu ; Nilai slumpn BN yaitu 10,2 cm,  BSCN.5  nilai  slumpnya  10,9  cm,  BSCN.10  nilai  slumpnya  9,5  cm  dan  untuk BNCN.15  sebesar  8,5  cm,  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian (Hardagung  et  al., 2014) yang menyatakan bahwa faktor air semen berpengaruh terhadap nilai slump .
Hasil yang disajikan pada tabel 2, menunjukkan bahwa terjadi kenaikan kuat tekan beton,  yaitu  pada  penambahan filler Sika  Chapdur  Natural 5%  yang  nilainya  lebih besar dari beton normal, sedangkan penambahan filler 10% dan 15% terjadi penurunan nilai kuat tekan beton yaitu : kuat tekan beton standar (BN) 351,23 kg/cm 2 , BSCN.5 sebesar 376,16 kg/cm 2 , BSCN 10 sebesar 338,39 kg/cm 2 dan BSCN.15 sebesar 223,28 kg/cm 2 .  Menurut (Hardagung  et  al.,  2014) penurunan  nilai  kuat  tekan  karena penambahan filler yang  berlebihan  menyebabkan  adukan  beton  kekurangan  air sehingga  material  yang  adatidak  tercampur  secara  sempurna  akibatnya  akan  timbul rongga-rongga  yang  lebih  banyak  saat  beton  mengeras.  Rongga-rongga  inilah  yang mengakibatkan kepadatan beton berkurang dan membuat beton menjadi getas.
351,23 376,16 338,39 223,28 0 50 100 150 200 250 300 350 400 BN BSCN.5 BSCN.10 BSCN.15 K ua t T ek an ( k g/ cm 2 ) Jenis Beton
Analisa regresi linier sederhana dilakukan untuk memperoleh suatu model regresi yang  menggambarkan  hubungan  antara  variabel  bebas  (X)  yaitu  penambahan filler Sika Chapdur Natural dan variabel  terikat (Y) nilai slump disajikan pada gambar 4 dan 5.
Gambar 4

## Hubungan Nilai Slump Dengan Penambahan
Filler Sika Chapdur Natural
Gambar 5
Hubungan Kuat Tekan Dengan Penambahan

## Filler Sika Chapdur Natural
Model  regresi  pada  gambar  4  adalah  regresi  linier  sederhana  untuk  nilai slump yang merupakan nilai slump dengan penambahan filler Sika Chapdur Natural dengan pesamaan Y = -0,65x + 11,4 dari persamaan ini terlihat bahwa nilai minus (Mulyadi, 2017) pada koefinsien regresi  menunjukkan  jumlah variabel terikat (Y) berdasarkan variabel bebas (X), artinya jika penambahan filler Sika Chapdur Natural meningkat, akan menyebabkn penurunan nilai Slump . Untuk nilai R 2 = 0,671, menunjukkan bahwa pengaruh  penambahan filler  Sika  Chapdur  Natural  memberikan  pengaruh  sebesar 67,10 %.
y = -0,65x + 11,4 R² = 0,6712 0 2 4 6 8 10 12 0 1 2 3 4 5 V ar ia b el T er ik at ( Y ) N ila i Slum p ( cm ) Variabel Bebas (X) Penambahan filler 1(BN), 2(BSCN.5),3(BSCN.10),4(BNSC.15) y = -42,162x + 427,67 R² = 0,644 0 100 200 300 400 500 0 1 2 3 4 5 V ar ia b el T er ik at ( Y ) N ila i K ua t T ek an ( k g/ cm 2 ) Variabel Bebas (X) Penambahan Filler 1(BN),2(BSCN.5),3(BSCN.10),4(BSCN.15)
Model regresi pada gambar 5 adalah regresi linier sederhana untuk nilai kuat tekan yang  merupakan  nilai  kuat  tekan  dengan  penambahan filler  Sika  Chapdur  Natural dengan pesamaan Y = -42,16x + 427,6, dari persamaan ini terlihat bahwa nilai minus (Mulyadi,  2017) pada  koefinsien  regresi  menunjukkan  jumlah  variabel  terikat  (Y) berdasarkan variabel bebas (X), artinya jika penambahan filler Sika Chapdur Natural meningkat,  akan  menyebabkan  penurunan  nilai  kuat tekan.  Untuk  nilai  R 2 =  0,664, menunjukkan bahwa pengaruh penambahan filler Sika Chapdur Natural memberikan pengaruh sebesar 66,40 %.

## Kesimpulan
Dari pelitian ini diperoleh nilai slump yang berbeda dan kuat tekan yang berbeda juga akibat adanya variasi penambahan filler Sika Chapdur Natural dalam campuran beton, dari hasil ini penulis menyimpulkan hasil penelitian : 1) Slump test yaitu 10,2 cm  untuk beton standar, 2) Nilai Slump terbesar yaitu 10,9 cm terjadi pada beton penambahan filler S ika  Chapdur  Natural 5%  (BSCN.5).  3)  Nilai  kuat  tekan  terbesar  yaitu  beton  dengan penambahan filler Sika Chapdur Natural 5% (BSCN.5) yaitu 376,16 kg/cm 2 lebih besar dari kuat tekan beton standar (BN) yaitu 351,23 kg/cm 2 .

## BIBLIOGRAFI
Asroni, Ali. (2010). Balok dan pelat beton bertulang . Graha Ilmu, Yogyakarta. Google Scholar
Asrullah, Asrullah. (2017). Analisa Kuat Tekan Beton K 300 dengan Penambahan Semen Mortar Utama Type 420. Jurnal Teknik Sipil , 7 (1), 12–17. Google Scholar
Asrullah,  Asrullah.  (2018a).  Kajian  Kuat  Lentur  Beton  Dengan  Menggunakan  Sika Concrete Refair Mortar Sebagai Pengganti Semen Pada Campuran Beton K 300. Jurnal Teknik Sipil , 8 (1), 13–17. Google Scholar
Asrullah,  Asrullah.  (2018b).  Kuat  Tekan  Beton  Dengan  Menggunakan  Sika  Concrete Refair  Mortar  Sebagai  Pengganti  Semen  Pada  Campuran  Beton  K  300. Jurnal Teknik Sipil , 8 (2), 76–80. Google Scholar
Hardagung, Harnung Tri, Sambowo, Kusno Adi, & Gunawan, Purnawan. (2014). Kajian Nilai Slump, Kuat Tekan Dan Modulus Elastisitas Betondengan Bahan Tambahan Filler Abu Batu Paras. Matriks Teknik Sipil , 2 (2), 131–137. Google Scholar
Indonesia, PT.  Sika. (2018). PT.  Sika Indonesia. Retrieved  from  ind.sika.com website: ind.sika.com. Google Scholar
Indonesia,  Standar  Nasional,  &  Nasional,  B.  S.  (2008).  Cara  uji  slump  beton. Badan Standarisasi Nasional . Google Scholar
Mulyadi, A. (2017). A Study on the Use of Mortar Utama Cement Type 420 as Concrete Admixture. IOP  Conference  Series:  Materials  Science  and  Engineering , 209 (1), 12088. IOP Publishing. Google Scholar
Nasional, Badan Standarisasi. (1990). SNI 03-1971-1990, Metode Pengujian Kadar Air Agregat. Jakarta (ID): BSN . Google Scholar
Nasional, Badan Standarisasi. (2000). SNI 03-2834-2000 (Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal). BSN, Jakarta . Google Scholar
Nasional,  Badan  Standarisasi.  (2008).  SNI  1969-2008  Cara  Uji  Berat  Jenis  dan Penyerapan  Air  Agregat  Kasar. Kementrian  Pekerjaan  Umum,  Badan  Penelitian Dan Pengembangan PU . Google Scholar
Nasional, Badan Standarisasi. (2011). SNI 1974: 2011 Cara uji kuat tekan beton dengan benda uji silinder. Badan Standardisasi Nasional, Jakarta . Google Scholar
SNI  1970.  (2008).  Cara  Uji  Berat  Jenis  dan  Penyerapan  Air  Agregat  Halus. Badan Standar Nasional Indonesia , 7–18. Google Scholar
Suanto,  Pengki,  &  Hermantoni,  Hermantoni.  (2022). Analisis  Kuat  Tekan  Mutu  Beton K225  Menggunakan  Limbah  Pecahan  Beton  Dan  Sika  Tilefix-200ta . Google

## Scholar
Umum,  Departemen  Pekerjaan,  &  Listrik,  Tenaga.  (1971).  Peraturan  Beton  Bertulang Indonesia. LPMB. Bandung . Google Scholar
Copyright holder: Asrullah, Rita Anggrainy (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: